e-ISSN   : 2443-308X
p-ISSN   : 2086-7352
Diterima : 08 Desember 2022 | Selesai Direvisi : 07 Januari 2023 | Disetujui : 18 Januari 2023 | Dipublikasikan : Juli 2023 DOI : http://dx.doi.org/10.24853/jk.14.2.1-8 Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia This is an open access article under the CC BY-NC licence ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## Perilaku Lekatan Tulangan Bambu Takikan Terhadap Beton Normal dan Beton SCC
M. Nur Fajar 1,2 , H. Parung 2 , dan A. Arwin Amiruddin 2
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sorong, Jl. Pendidikan No 27, Kota Sorong 98416
2 Prodi Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin Makassar, Jl. Poros Gowa – Malino Km. 6, Gowa 92171 Email korespondensi: a.arwinamiruddin@yahoo.com

## ABSTRAK
Morisco  (1996)  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  bambu  sebagai  pengganti tulangan baja dikarenakan Kekuatan Tarik bambu relatif tinggi dan bisa mencapai 370 MPa. Untuk tulangan bambu yang digunakan berukuran 20 mm x 5 mm akan diberikan takikan tipe setengah lingkaran dengan lebar takikan 10 mm, dalam takikan 5 mm dan jarak antara takikan 40 mm. penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan pengujian yang dilakukan antara lain, pengujian karasteristik bambu, berupa kadar air bambu dan uji kuat Tarik  bambu,  dan  untuk  mengetahui  kuat  lekat  antara  tulangan  bambu  takikan  dengan beton normal dan beton SCC akan dilakukan pengujian pull out . Nilai kuat lekat tulangan bambu  terhadap  bambu  takikan  tipe  setengah  lingkaran  terhadap  beton  normal  setelah dirata-ratakan dari ketiga sampel uji adalah 0,76 MPa, sedangkan nilai kuat lekat tulangan bambu  takikan  tipe  setengah  lingkaran  terhadap  beton  SCC  setelah  dirata-ratakan  dari ketiga sampel uji adalah 0,86 MPa. maka dapat disumpulkan bahwa penggunaan beton SCC berpengaruh terhadap kuat lekat tulangan bambu jika dibandingkan dengan beton normal, hal ini dikarenakan sifat beton SCC yang memiliki sifat dapat memadat dengan sendirinya sehingga memiliki kerapatan yang lebih baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil tersebut adalah nilai kuat tekan beton SCC lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal.
Kata kunci : Bambu Bulupering, Karasteristik Bambu, Self Compacting Concrete

## ABSTRACT
Because bamboo has a reasonably high tensile strength  that can exceed 370  MPa, Morisco (1996) studied its usage as a steel reinforcing alternative. Semi-circular notches with a notch width of 10 mm, a spacing between notches of 40 mm, and a bamboo reinforcement utilized that measures 20 mm x 5 mm will be provided. This study employs an experimental approach, with tests including those of bamboo's tensile strength and moisture content. Additionally, a pull-out test will be used to assess the binding strength between notch bamboo reinforcement and both regular and SCC concrete. After averaging the results from the three test samples, the adhesive strength of bamboo reinforcement against semicircularly notched bamboo to regular concrete  was  0.65  MPa,  whereas  the  adhesive  strength  of  semicircularly  notched  bamboo reinforcement against SCC concrete was 0.73 MPa. Using SCC concrete, which has the ability to self-solidify and achieve a higher density, has been shown to have an impact on the bond strength of bamboo reinforcement when compared to using regular concrete. The compressive strength of SCC concrete is higher than that of regular concrete, which is another element that influences the outcomes.
Keywords: Bulupering Bamboo, Bonding Behavior, Self Compacting Concrate

## 1. PENDAHULUAN
Maraknya  penggunaan  struktur  beton bertulang  sebagai  jenis  konstruksi  suatu bangunan  tentu  membuat  eksploitasi berlebihan  pada  tiap-tiap  material penyusun struktur beton bertulang. Untuk mengatasi masalah tersebut tentu diperlukan alternatif penggunaan material lain sebagai pengganti material penyusun beton bertulang. Salah satu material yang penting  pada  struktur  beton  bertulang adalah  tulangan  baja,  dikarenakan struktur  beton  yang  kuat  terhadap  gaya tekan  namun  lemah  terhadap  gaya  tarik membutuhkan  tulangan  baja  untuk menambah  kekuatan  tarik  pada  struktur beton,  dikarenakan  tulangan  baja  yang memiliki kekuatan tarik yang cukup tinggi dan daktilitas yang besar untuk menutupi kekurangan  dari  beton.  Bijih  besi  yang merupakan  bahan  dasar  material  baja memliki sumber daya alam yang terbatas dan untuk memproduksinya memerlukan energi yang cukup besar dan tidak ramah lingkungan
Para  ahli  struktur  malakukan  penelitian untuk mencari alternatif material pengganti  tulangan  baja,  Morisco  (1996) melakukan penelitian dengan
menggunakan  bambu  sebagai  pengganti tulangan baja. Bambu adalah  bahan yang sangat bermanfaat secara ekonomi  karena mencapai  pertumbuhan  penuh  hanya dalam  beberapa  bulan  dan  mencapai kekuatan  mekanik  maksimum  hanya dalam  beberapa  tahun.  Apalagi  mereka ditemukan di daerah tropis dan subtropis dunia,  salah  satunya  Indonesia.  Kekuatan tarik  bambu  relatif  tinggi  dan  bisa mencapai 370Mpa. (Ghavani, 2005) kekuatan rekat antara tulangan dan beton merupakan hasil dari berbagai parameter seperti  Adhesi  antara  beton  dengan permukaan  tulangan    dan  tekanan  beton pada tulangan akibat  penyusutan setelah beton  kering.  Gesekan  antara  tulangan dan  beton  juga  meningkatkan  ketahanan terhadap slip. Efek keseluruhan ini disebut adhesi (Nawy, 1998)
SCC  ( Self  Compacting  Concrete )  adalah beton  yang  dapat  memadat  dengan sendirinya dan memiliki nilai slump yang tinggi.  Dalam  proses  pengecoran  dan proses pemadatan, SCC tidak membutuhkan  proses  vibrasi  seperti beton normal, karena memiliki flowability yang cukup baik sehingga dapat mengalir dengan baik mengisi seluruh bekisting dan memadat dengan sendirinya.

## Bambu
Bambu merupakan bahan bangunan yang banyak  digunakan  sebagai  elemen struktur  seperti  kolom,  balok,  kasau, jembatan  dan  furnitur.  Selain  manfaat  di atas,  bambu  dikenal  sangat  muda    dan tumbuh  dengan    sangat  cepat.  Pada penelitian ini jenis bambu yang digunakan adalah bambu khas Kabupaten Gowa yaitu bambu jenis bulupering
Gambar 1. Bambu Bulupering Khas Kabupaten Gowa.
Standar pengujian (ISO 22157 – 2019)
Standar ini menetapkan prosedur pengujian untuk spesimen yang diperoleh dari  batang  bambu  bulat.  Data  yang
diperoleh dari metode pengujian ini dapat digunakan  untuk  menetapkan  sifat  fisik dan  mekanik  dari  bambu  yang  akan digunakan untuk desain rekayasa struktur atau penelitian lainnya.
Dokumen ini menyediakan metode untuk mengevaluasi  sifat  fisik  dan  kekuatan berikut:  kadar  air,  densitas,  massa  per satuan  panjang;  sifat  kekuatan  sejajar dengan arah serat, tekan, tarik dan tekuk, dan  sifat  kekuatan  tegak  lurus  terhadap arah serat, tarik dan tekuk.

## Takikan pada bambu
Permukaan  bambu  yang  datar  (tidak berulir)  dapat  menyebabkan  selip  antara tulangan  dan  beton.  Dengan  memberi takikan pada permukaan tulangan bambu dapat  meningkatkan  kekuatan  rekat antara tulangan dengan beton. Penggunaan  takikan  pada  permukaan tulangan bambu dapat meningkatkan kuat lekat  antara  tulangan  dan  beton.  Dalam kasus ini fungsi takikan sama dengan sifat tulangan sirip pada baja tulangan.
Gambar 2. Konsep Lekatan Pada Tulangan Baja Ulir Dan Tulangan Bambu Untuk jenis-jenis takikan terdapat beberapa  jenis  tipe  takikan  yaitu  takikan tipe U, takikan tipe trapesium, takikan tipe V,  dan  takikan  tipe  setengah  lingkaran. Berikut  gambaran  masing-masing  tipe takikan:

## Gambar 3. Bentuk Takikan
2. METODOLOGI PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimental, dengan beberapa pengujian yang akan dilakukan antara lain, pengujian  karasteristik  bambu,  berupa kadar air bambu dan uji kuat Tarik bambu, dan  untuk  mengetahui  kekuatan  lekatan antara  tulangan  bambu  takikan  dengan beton  normal  dan  beton  SCC  akan dilakukan uji pull out .
Untuk  tulangan  bambu  yang  digunakan berukuran 20 mm x 5 mm akan diberikan takikan  setengah  lingkaran  dengan  lebar takikan 10 mm, dalam takikan 5 mm dan jarak antara takikan 40 mm, untuk detail takikan dapat dilihat pada sketsa gambar di bawah.
Gambar 4. Sketsa Detail Tulangan Bambu Takikan
Untuk  proporsi  campuran  beton  normal dan beton SCC dihitung setelah melakukan uji  karasteristik  aggregat  halus  dan aggregat kasar dengan standar perhitungan  beracuan  pada  SNI  7656- 2012 dengan mutu beton yang direncanakan  adalah  fc’  25  MPa,  berikut proporsi  campuran  untuk  beton  normal dan beton SCC :

## Tabel 1. Hasil Perhitungan Komposisi Mix Design
Keterangan Komposisi (Kg/m 3 ) Air Semen Pasir Batu Pecah Super Plasticizer Beton Normal 205.00 455.56 415.99 1026.33 0.00 Beton SCC 205.00 455.56 412.11 1016.75 6.83

## Uji karakteristik bambu
Untuk  dapat  digunakan  sebagai  material konstruksi  tentu  bambu  perlu  memenuhi beberapa  syarat  karasteristik  seperti bambu  harus  sudah  berusia  2-3  tahun. Selain  itu  perlu  dilakukan  beberapa pengujian karasteristik bambu seperti uji kadar air dan uji kuat Tarik bambu.
Untuk  pengujian  kadar  air  menurut  ISO 3130 kadar air bambu pada kondisi kering muka udara maksimum 20% untuk dapat digunakan  sebagai  material  konstruksi, untuk menghitung kadar air bambu dapat menggunakan rumus:
Kadar Air = Berat Awal−Berat Kering
Berat Kering × 100%
(1)
Selain kadar air, perlu dilakukan pengujian untuk  kuat  tarik  bambu  agar  dapat mengetahui  kekuatan  bambu  untuk dijadikan  sebagai  material  pengganti tulangan  baja,  untuk  menghitung  kuat tarik bambu dapat menggunakan rumus :
Kuat Tarik (MPa) =
Beban (N)
Luas Penampang (mm) (2)
Uji pull out Uji pull  out dilakukan  menggunakan  alat UTM dengan jenis sampel silinder ukuran diameter  15  cm  x  30  cm,  dengan  posisi tulangan  bambu  takikan  berada  pada center dari  sampel  slinder  tersebut  dan pada  bagian  atas  sampel  slinder displace kosong antara beton dan tulangan bambu menggunakan  pipa  dengan  panjang  50 mm, berikut sketsa sampel pengujian pull out dan tabel rincian sampel uji pull out :
Gambar 5. Detail Sampel Pull Out
Dari  hasil  pengujian pull  out akan didapatkan  data  kuat  tarik  maksimum terhadap tulangan yang tertanam didalam beton,  kemudian  dari  data  kuat  tarik maksimum  tersebut  kemudian  dihitung kuat lekat maksimum dengan menggunakan rumus berikut: 𝜇 = 𝑃 𝐿𝑑 𝑥 𝜋 𝑥 𝑑𝑠 (3)
dengan Ld = panjang tulangan tertanam, ds = diameter tulangan. Karena tulangan baja digantikan  dengan  tulangan  bambu,  luas bidang kotak pada tulangan bambu dapat disesuaikan dengan keliling penampang
Set up alat pengujian pull out
Pada  saat  pengujian  data  yang  perlu didapatkan  adalah  data  beban  tarik maksimum  dan displacement selama pengujian pull  out ,  untuk  mendapatkan data displacement menggunakan  bantuan dua buah alat LVDT yang diletakkan pada sisi kiri dan kanan sampel uji.
Selanjutnya  untuk  merekam  data  beban tarik dan displacement dapat menggunakan  alat  TDS  503.  Berikut gambaran set up alat pengujian:
Gambar 6. Set Up Alat Pengujian Pull Out

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil uji karakteristik bambu
Uji  kadar  air  bambu  dilakukan  pada  satu buah batang bambu dengan panjang 7 m, dan  di  ambil  di  3  segmen  yaitu  segmen bawah,  segmen  tengah,  dan  segmen  atas. Berikut adalah hasil pengujiannya:
Tabel 2. Hasil Pengujian Kadar Air
Bagi an Bam bu No. Samp el Bera t Basa h (gr) Bera t Keri ng (gr) Kad ar Air (%) Kad ar Air Rata - rata (%) Bawa h 1a 13.3 0 10.40 27.8 8 24.2 7 1b 9.70 8.00 21.2 5 1c 9.40 7.60 23.6 8
Bagi an Bam bu No. Samp el Bera t Basa h (gr) Bera t Keri ng (gr) Kad ar Air (%) Kad ar Air Rata - rata (%) Teng ah 2a 5.50 4.90 12.2 4 12.8 7 2b 5.20 4.60 13.0 4 2c 3.40 3.00 13.3 3 Atas 3a 9.40 7.80 20.5 1 19.9 6 3b 10.2 0 8.50 20.0 0 3c 11.1 0 9.30 19.3 5
Dari tabel hasil pengujian kadar air di atas dapat dilihat bahwa kadar air pada bagian bawah  memiliki  kadar  air  yang  cukup tinggi  yaitu  24,27  %  hal  ini  dikarenakan bagian  tersebut  berada  dekat  dengan permukaan  tanah.  Berdasarkan  ISO  3130 bagian tengah dan bagian atas memenuhi syarat  untuk  digunakan  sebagai  material konstruksi,  dengan  hasil  masing-masing pada bagian atas 19,96% dan pada bagian tengah 12,87%.
Dari hasil pengujian kadar air selanjutnya dilakukan  pengujian  kuat  tarik  bambu pada  bagian  bambu  yang  memenuhi syarat.  Berikut  hasil  pengujian  kuat  tarik bambu: Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tarik Bambu Sampel Uji Berat (gr) Lebar (mm) Tebal (mm) Beban Maksimum (N) Kuat Tarik (Mpa) Rata- Rata (Mpa) T1 17.35 5.00 4.38 8360.00 381.74 397.08 T2 16.92 5.00 4.30 9700.00 451.16 T3 24.51 8.64 5.00 15480.00 358.33

## Hasil uji tekan beton
Uji tekan dilakukan pada saat umur sampel mencapai  28  Hari  dengan  menggunakan alat  CTM  ( Compressing  Testing  Machine ), ukuran  sampel  beton  adalah  slinder dengan diameter 100 mm dan tinggi 200 mm  dengan  konversi  nilai  kuat  tekan beton  menurut  benda  dimensi  benda  uji adalah  0,97  (ASTM),  dan  sampel  kontrol
mutu  beton  dibuat  bersamaan  dengan pembuatan  sampel  uji pull  out ,  dengan tujuan mengetahui kuat tekan beton pada campuran  beton  yang  sama  dengan sampel  uji pull  out ,  berikut  rangkuman hasil uji tekan beton:
Tabel 4. Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Sampel Umur Luas Permukaan Beban Kuat Tekan Kuat Tekan Rata- Rata (Hari) (mm²) (KN) (MPa) (MPa) N - 01 28 7853.982 198.6 25.287 36,24 N - 02 7853.982 333.6 42.475 N - 03 7853.982 288.8 36.771 SCC - 1 28 7853.982 157 19.990 23,92 SCC - 2 7853.982 225 28.648 SCC - 3 7853.982 160 20.372

## Hasil pengujian pull out
Berikut tabel dan kurva hasil pengujian pull out untuk beton normal dan beton SCC :
Gambar 7. Kurva Hubungan Antara Beban dan Lendutan
Gambar 8. Kurva Hubungan Antara Beban dan Lendutan

## Tabel 5. Kuat Lekat Tulangan Bambu Terhadap Beton Normal
No. Sampel P Maks Ld b h μ Rata- rata (kN) (mm) (mm) (mm) (MPa) TBV - N  01 7.38 200.00 20.00 5.00 0.74 0.76 TBV - N 02 7.89 200.00 20.00 5.00 0.79 TBV - N 03 7.58 200.00 20.00 5.00 0.76

## Tabel 6. Kuat Lekat Tulangan Bambu Terhadap Beton SCC
No. Sampel P Maks Ld b h μ Rata- rata (kN) (mm) (mm) (mm) (MPa) TBV - SCC 01 8.96 200.00 20.00 5.00 0.90 0.86 TBV - SCC 02 8.51 200.00 20.00 5.00 0.85 TBV - SCC 03 8.37 200.00 20.00 5.00 0.84
Pada gambar 4 adalah hasil pengujian pull out untuk beton normal, dapat dilihat nilai beban  maksimal  pada  sampel  N – 01 adalah 7,38 kN, pada Sampel N – 02 adalah 7,89  kN,  dan  pada  sampel  N – 03  adalah
7,58 kN, sedangkan pada gambar 5 adalah hasil pengujian pull out untuk beton SCC, dapat  dilihat  nilai  beban  maksimal  pada sampel  SCC – 01  adalah  8,96  kN,  pada sampel SCC – 02 adalah 8,51 kN, dan pada sampel SCC – 03 adalah 8,37 kN.
Selanjutnya  data  beban  maksimum  akan dipakai untuk menghitung nilai kuat lekat
tulangan  bambu  terhadap  beton  normal dan  beton  SCC.  Nilai  kuat  lekat  tulangan bambu terhadap bambu takikan setengah lingkaran  terhadap  beton  normal  setelah dirata-ratakan  dari  ketiga  sampel  uji adalah  0,76  MPa,  sedangkan  nilai  kuat lekat  tulangan  bambu  takikan  setengah lingkaran  terhadap  beton  SCC  setelah dirata-ratakan  dari  ketiga  sampel  uji adalah 0,86 MPa.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan  beton  SCC  berpengaruh terhadap  kekuatan  lekatan  tulangan bambu  jika  dibandingkan  dengan  beton normal, berdasarkan hasil pada pengujian pull  out  pada  sampel  tulangan  bambu takikan  menggunakan  beton  normal memiliki rata-rata nilai kuat lekat sebesar 0,76  MPa,  sedangkan  pada  sampel tulangan  bambu  takikan  menggunakan SCC  memiliki  rata-rata  nilai  kuat  lekat sebesar 0,86 MPa.
Hal  ini  dikarenakan  sifat  beton  SCC  yang memiliki  sifat  dapat  memadat  dengan sendirinya  sehingga  memiliki  kerapatan yang lebih baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil tersebut adalah nilai kuat  tekan  beton  SCC  lebih  tinggi dibandingkan dengan beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Ali  Asroni.  2010.  Balok  dan  Pelat Beton  Bertulang  (Edisi  Pertama). Graha Ilmu. Surakarta
[2]  EFNARC,  2005,  Panduan  Eropa untuk  Spesifikasi,  Produksi  dan Penggunaan Beton Pemadatan Sendiri, Norfolk UK: Federasi Eropa untuk  Bahan  Kimia  Konstruksi Spesialis dan Sistem Beton.
[3]  Ghavami,  K.,  1990,  Aplikasi  Bambu Sebagai  Bahan  Konstruksi  Murah: 270-279, The Kerala Forest Research Institute-India, and IDRC, Canada.
[4]  Ghavami,  K.  2005.  Bambu  sebagai tulangan pada elemen  beton struktural.  Semen  dan  Komposit Beton, 27(6), 637-649.
[5]  ISO.  2019.  Struktur  bambu – Penentuan  sifat  fisik  dan  mekanik batang  bambu – Metode  Uji.  ISO
22157 – 2019. ISO [6]  Morisco.  1996.  Bambu  sebagai Bahan Rekayasa. Yogyakarta:
Fakultas Teknik Sipil dan Arsitektur
UGM.
[7]  Nawy,  E.G.,  1998,  Beton  Bertulang suatu Pendekatan Dasar, Cetakan II, PT Refika Aditama, Bandung.
[8]  Patria Eka Ratih. 2016. Kuat Lentur Balok  Beton  Tulangan  Bambu Petung  Vertikal  Takikan  Tidak Sejajar Tipe U  Lebar 2 Cm Tiap Jarak
15 Cm Dengan Posisi Kulit Bambu Di Sisi  Dalam.  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta. [9]  SK SNI 2847-2013, 2013, Persyaratan Beton Structural Untuk Bangunan  Gedung,  Departemen Pekerjaan Umum.